1757* Od. Nov. Dec, 317 



förde Sfver Metall -blanningarnas fpecifica tyng* 

 der, och derfore har jämväl Herr Lewis ej fått 

 rått på Platinas egen Specifica tyngd, ehuru hans 

 egna ron gitva dertil god anledning. Emedan 

 likväl denna nya Metallens fpecifica tyngd år 

 det angclågnafte, fom äterftår til defs råtta kän- 

 ning , har jag hållit mödan vårdt, at å nyo och 

 efter rått method , gora alla uträkningarna, järn- 

 fora dem med Herr Lewis egna Hydroftatiika 

 ron , lamt då tilfe , hvad flutfatfcr dåraf kun- 

 na dragas, 



7. Genom famma Hydroftatifka ron, hafva 

 alla blanningarna ilagit ut til mindre fpecific 

 tyngd, ån igenom uträkningarna efter Ängelfka 

 räknings låttetj men då uträkningarna göras efter 

 den hår (§. j%) angifne grund, finnes {torre delen 

 af blanningarna hafva, efter Ron, haft {torre fpe- 

 cific tyngd, ån efter uträkning. 



8. Ibland Platinas blanningar med Ten, år 

 allenaft en , af i del Platina och 4 delar Ten , 

 hvars fpecifica tyngd genom ron funnits mindre, 

 ån den efter rått uträkning borde vara : alle de 

 ofrige hafva haft ftorre, fåfom följande Tafla ut- 

 vifar, hvareft; den forfta Columnen vilar blannin- 

 garnas lpecifica tyngder efter Ron: den andra, 

 efter rått uträkning; och den tredje, åtfldlnaden 

 emellan ron och uträkning. Om jag i något e- 

 xempcl, emot formodan, mifsråknat mig, tåk- 

 tes den benägne Låfaren fjelf råtta det, efter den 

 i § f angifna formel. 



Efter Ron, Utråkn. A t fk il- 

 Platina - =17,000 nad* 

 Platina 1 del-nTen 1 as 10,827 = 10,090 4- 737* 



Y 5 Pia- 



